Craquelure
दरार (;) सामग्री की सतह पर बनी घनी दरार का एक अच्छा पैटर्न है। यह सूखने, सदमे, उम्र बढ़ने, जानबूझकर पैटर्न बनाने या चारों के संयोजन का परिणाम हो सकता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर टेम्पेरा या तेल चित्रों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह पुराने हाथीदांत की नक्काशी या हाथीदांत की पीठ पर चित्रित लघु चित्रों में भी विकसित हो सकता है। हाल ही में, क्राक्वेलर के विश्लेषण को कला को प्रमाणित करने के तरीके के रूप में प्रस्तावित किया गया है। चीनी मिट्टी के बर्तनों में, सिरेमिक ग्लेज़ में क्रेक्वेलर, जहां यह अक्सर एक वांछित प्रभाव होता है, को "क्रैकल" कहा जाता है; यह विशेष रूप से चीनी जी. वेयर की एक विशेषता है। यह आमतौर पर क्रेजिंग से अलग होता है, जो फायरिंग में एक ग्लेज़ दोष है, या उम्र बढ़ने या क्षति का परिणाम है। चित्रित सतहों में चित्रकला प्रणाली अद्वितीय यांत्रिक गुणों के साथ जटिल परतों से बनी होती है जो सुखाने के तेल या पेंट माध्यम के प्रकार और पेंट योजकों की उपस्थिति पर निर्भर करती है, जैसे कि कार्बनिक सॉल्वैंट्स, सर्फैक्टेंट्स और प्लास्टिसाइज़र। पेंट में क्रेक्वेलर गठन के तंत्र को समझना और इसके परिणामस्वरूप दरार आकृति विज्ञान कलाकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों और सामग्रियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्रेक्वेलर आकृति विज्ञान की विशेषता क्रेक्वेलर आकृति विज्ञान का वर्णन करने के लिए सात प्रमुख विशेषताओं का उपयोग किया जाता हैः दरारों की स्थानीय और वैश्विक दिशा बुनाई या समर्थन के अनाज की दिशा से संबंध दरार के आकार दरार की दूरी दरार की मोटाई दरारों की समाप्ति दरार नेटवर्क का संगठन इन सात मानदंडों का उपयोग क्रेक्वेलर की "शैलियों" की पहचान करने के लिए किया गया है, जो दरार के पैटर्न को कला के विभिन्न ऐतिहासिक स्कूलों से संबंधित करते हैं। यह दरार पैटर्न को विशिष्ट समय अवधि, स्थानों और चित्रकला शैलियों के साथ जोड़ता है। पैनल पर इतालवी पेंटिंग्स (1300-1500): दांतेदार रेखाओं के साथ लकड़ी के दाने के लंबवत दरारें और पैनल पर पतली दरारों के अलग-अलग माध्यमिक नेटवर्क फ्लेमिश पेंटिंग्स (1400-1600): चिकनी, सीधी खंडों के साथ लकड़ी के दाने के समानांतर दरारें; समान मोटाई और छोटे, वर्गाकार द्वीपों ने कैनवास पर डच पेंटिंग्स (1600 के दशक) देखीः दांतेदार रेखाओं और वर्ग जंक्शनों के साथ पेंटिंग के प्रमुख अक्ष के लंबवत दरारें; दरारें वेफ्ट और कैनवास के वार्प का पालन करती हैं जो कैनवास पर फ्रांसीसी चित्रों का समर्थन करती हैं (1700 के दशक): यादृच्छिक वितरण में चिकनी, घुमावदार रेखाओं के साथ गैर-दिशात्मक दरारें; नव-विकसित, कठोर उप-परतें समर्थन से तनाव को हटाने और दरार की दिशा के बीच संबंध को हटाने की प्रवृत्ति रखती हैं। चूँकि चित्र बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व क्षेत्र के अनुसार भिन्न होते हैं, इसलिए सतह की बनावट भी उस स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती है जहाँ उनका उत्पादन किया गया था। इतालवी चित्रों में एक पतली जमीन की सतह होती है, जिसके कारण उनमें पतली, पतली दरारें होती हैं, जबकि फ्रांसीसी चित्रों में बहुत मोटी जमीन की सतह के कारण बहुत घुमावदार दरारें होती हैं। सुखाने के दौरान दरारें सूखने के दौरान, अस्थिर सॉल्वैंट्स के वाष्पित होने पर सचित्र परत सिकुड़ जाती है। पेंटिंग की सतह पर गैर-समान संकुचन विभिन्न पेंट प्रजातियों द्वारा उप-परत के लिए अंतर आसंजन के कारण होता है और शीर्ष पेंट परत में बड़े तन्यता तनाव की ओर ले जाता है। सुखाने के दौरान दरार का निर्माण उपस्तर के प्रति आसंजन, पेंट फिल्म की मोटाई, संरचना और उपस्तर के यांत्रिक गुणों पर निर्भर करता है। सुखाने की प्रक्रिया के दौरान बनी दरार पेंटिंग के कुछ दिनों के भीतर दिखाई देती है और इसकी विशेषता उथली दरारें होती हैं जो पेंट की सबसे ऊपरी परतों पर स्थित होती हैं। यह स्थानीयकरण केशिका बलों के परिणामस्वरूप होता है, जो पेंटिंग की मुक्त सतह पर तनाव को सुखाने में बाधा डालते हैं। वाष्पीकरणशील वाष्पशील सॉल्वैंट्स के भीतर वर्णक कणों के महीन फैलाव के कारण सूखने वाली दरारें आमतौर पर समस्थानिक होती हैं। एक महत्वपूर्ण तनाव पर दरार प्रसार, सतह की ऊर्जा में प्रतिकूल वृद्धि का विरोध करता है क्योंकि दरार लंबी हो जाती है और दरार के पास सामग्री की लोचदार ऊर्जा में एक रिलीज द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सुखाने वाली दरार के प्रसार की स्थिति का ठीक-ठीक मूल्यांकन फ्रैक्चर यांत्रिकी का उपयोग करके किया जा सकता है। सबलेयर क्रैक चौड़ाई के लिए आसंजन सबलेयर का पालन करने के लिए शीर्ष पेंट परत की क्षमता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि इन परतों के बीच खराब आसंजन होता है, तो चित्रात्मक परत उप परत के ऊपर से खिसक सकती है और विलायक वाष्पीकरण के दौरान असमान तन्यता उपभेदों के जवाब में नाटकीय, चौड़ी दरारें पैदा कर सकती है। उम्र बढ़ने वाली दरारों के विपरीत, सूखने वाली दरारों की चौड़ाई इसके परिणामस्वरूप बहुत भिन्न होती है। खराब आसंजन तब हो सकता है जब चित्रकार उपस्तर सामग्री में बहुत अधिक तेल या अन्य वसायुक्त पदार्थ मिलाता है। फिल्म की मोटाई एक महत्वपूर्ण फिल्म की मोटाई के नीचे, सचित्र परत दरार मुक्त रहेगी। दरारें पतली परतों में प्रसार करने में सक्षम नहीं होती हैं क्योंकि दरार के लंबे होने पर लोचदार ऊर्जा में कमी सतह ऊर्जा में समवर्ती वृद्धि को नकारने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्रिटिकल फिल्म की मोटाई का अनुमान इस प्रकार लगाया जाता हैः चित्रात्मक परत का लोचदार मापांक कहाँ है, इस परत की सतह ऊर्जा, Z एक आयामहीन स्थिरांक है जो दरार के पैटर्न पर निर्भर करता है, और सुखाने के दौरान तनाव का अनुभव होता है। इस महत्वपूर्ण मूल्य की तुलना में मोटी फिल्में दरारों के नेटवर्क को प्रदर्शित करती हैं। नाभिकीकरण स्थलों के बीच संपर्क की डिग्री फिल्म की मोटाई के साथ बढ़ती है, ताकि महत्वपूर्ण मूल्य के पास की मोटाई को अलग-अलग तारों के आकार के दरार जंक्शनों द्वारा चिह्नित किया जाता है और मोटी फिल्में अधिक पूर्ण नेटवर्क दिखाती हैं। सबलेयर गुण सुखाने के दौरान दरारों का अंतर समर्थन, या सबलेयर की कठोरता पर दृढ़ता से निर्भर करता है। एक असीम कठोर उपस्तर चित्रात्मक परत में तनाव में योगदान नहीं देता है, ताकि, चित्रात्मक परत की कठोरता कहाँ हो। एक असीम कठोर आधार के लिए दरार का अंतर अनुमानित हैः चित्रात्मक परत की मोटाई, चित्रात्मक परत की सतह ऊर्जा, चित्रात्मक परत का लोचदार मापांक और दरार की गहराई कहाँ है। कम कठोर उपस्तर के लिए, उपस्तर में एक अतिरिक्त तनाव, सचित्र परत में तनाव को इस तरह कम करता है। यदि दो परतों के बीच उपभेदों का अनुपात उनके लोचदार मापांक के अनुपात के लगभग समान है, तो सीमित कठोरता के साथ एक समर्थन के लिए दरार अंतर को अनुमानित किया जा सकता हैः उपस्तर का लोचदार मापांक कहाँ है। इस सन्निकटन में भाजक इंगित करता है कि दरार का अंतर दो परतों के लोचदार मापांक में बेमेल पर निर्भर करता है; इसलिए, कठोर रंग वाले क्षेत्रों में दरारें होती हैं जो अधिक फैली होती हैं। अन्य प्रभाव सुखाने की प्रक्रिया के दौरान सापेक्ष आर्द्रता में परिवर्तन जमीन की परत और एक पेंटिंग के समर्थन दोनों को प्रभावित करता है, जिससे दरार प्रसार को बढ़ावा मिलता है। हाइग्रोस्कोपिक सामग्री जैसे लकड़ी के आधार या गेसो ग्राउंड परतों से युक्त चित्र विशेष रूप से सापेक्ष आर्द्रता में भिन्नता के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। गेसो 75 प्रतिशत से कम सापेक्ष आर्द्रता (आर. एच.) पर भंगुर होता है; जैसे-जैसे आर. एच. बढ़ता है, गेसो कम कठोर हो जाता है और एक नमनीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आर. एच. में भिन्नताएँ गेसो सतह पर अत्यधिक गैर-समान तन्यता उपभेदों का कारण बनती हैं, और जब सामग्री सूखने पर सिकुड़ती है, तो यह टूट जाती है। गेसो सुखाने के दौरान बनने वाली दरारें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। इसी तरह, लकड़ी के आधार आर. एच. में परिवर्तनों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं। लकड़ी के दाने जब नमी के संपर्क में आते हैं तो वे अनाज की धुरी के लंबवत फूल जाते हैं। जैसे ही लकड़ी के सहारे की सतह पर एक गीली जमीन की परत लगाई जाती है, परत के संपर्क में लकड़ी फूल जाती है जबकि पैनल का पिछला हिस्सा अपरिवर्तित रहता है। यह कप करने में योगदान कर सकता है, जिसमें लकड़ी का पैनल लकड़ी के अनाज के विपरीत झुकना शुरू कर देता है। कप्ड लकड़ी के पैनल के उत्तल पक्ष पर बढ़े हुए उपभेदों के कारण सूखने पर जमीन की परत में और फ्रैक्चर हो जाता है। उम्र बढ़ने के दौरान दरारें उनके सुखाने वाले समकक्षों की तुलना में, उम्र बढ़ने की दरारें तेज, गहरी होती हैं, और पेंटिंग के जीवनकाल में विकसित होती हैं। इस प्रकार के क्रेक्वेलर की भविष्यवाणी करना और मॉडल बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह विशिष्ट पर्यावरणीय परिवर्तनों और रासायनिक उम्र बढ़ने की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है जो पेंट के अधीन है। महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो उम्र बढ़ने में योगदान करती हैं, उनमें प्रत्यक्ष प्रभाव, तापमान और सापेक्ष आर्द्रता में ढाल, समर्थन विरूपण, कैनवास सुदृढीकरण और खिंचाव जैसी बहाली प्रक्रियाएं और ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं शामिल हैं जो सतह को चटपटा या अधिक भंगुर बनाती हैं। आम तौर पर, चित्रात्मक परत उम्र बढ़ने के साथ अधिक भंगुर हो जाती है, जिससे यह पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रेरित तनावों को समायोजित करने में असमर्थ हो जाती है। प्रेरित क्रेक्वेलर को विभिन्न तकनीकों द्वारा बनाया जा सकता है, और चित्रों में अक्सर पुराने मास्टर चित्रों के जाली बनाने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो आम तौर पर कुछ दिखाते हैं। आर्ट फोर्जर एरिक हेबबोर्न ने एक तकनीक विकसित की और टोनी टेट्रो ने फॉर्मेल्डिहाइड और एक विशेष बेकिंग प्रक्रिया का उपयोग करने का एक तरीका खोजा। क्रैकलूर को किसी विशेष पैटर्न में कृत्रिम रूप से सटीक रूप से पुनः उत्पन्न करना लगभग असंभव है, हालाँकि कुछ विधियाँ हैं जैसे कि बेकिंग या पेंटिंग को खत्म करना जिसके द्वारा इसका प्रयास किया जाता है। हालाँकि, ये विधियाँ आम तौर पर ऐसी दरारें प्राप्त करती हैं जो दिखने में समान होती हैं, जबकि वास्तविक क्रेक्वेलर में अनियमित पैटर्न के साथ दरारें होती हैं। पेंटिमेंटो तकनीकों में नीचे की परत के रूप में जस्ता सफेद रंगों का उपयोग करके दरार को अक्सर प्रेरित किया जाता है। छोटे जिंक ऑक्साइड कणों (~ 250 एनएम) के साथ जिंक व्हाइट बड़े कणों की तुलना में क्रेक्वेलर को प्रेरित करने में अधिक सफल होते हैं क्योंकि यह उपस्तर से चिपकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, लिनोलिक एसिड-आधारित बाइंडर का उपयोग करने वाले जस्ता सफेद पेंट अन्य बाइंडर के साथ पेंट की तुलना में क्रेक्वेलर का उत्पादन करने में अधिक सफल होते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों में शीशा को प्रभावित करने वाली दरारें उम्र के साथ विकसित हो सकती हैं, लेकिन इसका उपयोग जानबूझकर सजावटी प्रभाव के रूप में भी किया जाता है, जिसका विशेष रूप से कोरियाई और चीनी मिट्टी के बर्तनों में एक लंबा इतिहास है। इन जानबूझकर ग्लेज़िंग प्रभावों को आमतौर पर "क्रैकल" के रूप में जाना जाता है, जिसमें क्रैकल [डी] ग्लेज़ या "क्रैकल चीनी मिट्टी के बरतन" सामान्य शब्द हैं। यह आम तौर पर क्रेज़िंग से अलग है, जो एक ग्लेज़ दोष के रूप में उत्पन्न होने वाला आकस्मिक क्रेक्वेलर है, हालांकि कुछ मामलों में, विशेषज्ञों को यह तय करने में कठिनाई होती है कि हल्के प्रभाव जानबूझकर हैं या नहीं। कुछ केवल उम्र के साथ विकसित भी हो सकते हैं। सोंग और युआन राजवंशों के प्रमुख चीनी माल, जानबूझकर क्रैकल ग्लेज़ के साथ, गुआन वेयर और जी वेयर हैं; रु वेयर में, हल्की क्रैकल आकस्मिक हो सकती है, हालांकि अधिकांश टुकड़ों में यह होती है। जी. ई. वेयर में एक प्रकार की दोहरी क्रैकल हो सकती है, जिसे "सोने के धागे और लोहे के तार" के रूप में जाना जाता है, जहां दो पैटर्न होते हैं, एक चौड़े और बड़े क्रैकल के साथ और दूसरा एक महीन नेटवर्क के साथ। दरारों के प्रत्येक समूह का प्रभाव अलग-अलग रंगों में एक रंगीन दाग लगाने से बढ़ गया है। ग्लेज़ की कई परतें होती हैं, और व्यापक दरार पहले विकसित होती है, जिसमें उन वर्गों के अंदर महीन दरार विकसित होती है। गोलीबारी के बाद दरार दिखाई देने में कुछ समय लग सकता है और शायद मुख्य रूप से तेजी से ठंडा होने और शायद ग्लेज़ में कम सिलिका के कारण होता है। आधुनिक अनुप्रयोग ऐक्रेलिक क्रेक्वेलर आधुनिक सजावट उद्योग ने विभिन्न वस्तुओं और सामग्रियों जैसे कांच, मिट्टी के बर्तन, लोहा बनाने के लिए क्रेक्वेलर की तकनीक का उपयोग किया है। यह विपणन किट के उपयोग से संभव हुआ जो सजावटी ऐक्रेलिक रंगों में उपयोग किए जाने वाले रंगों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उत्पादित क्रेक्वेलर की सीमा अभिकर्मक के प्रतिशत और उपयोग के समय के अनुसार भिन्न होती है। दरारों को उजागर करने के लिए, चमक पाउडर-जो आमतौर पर तांबे, कांस्य और सोने में उपलब्ध होता है-का उपयोग किया जाता है। क्रेक्वेलर की नकल करने के लिए तैयार उत्पादों के विभिन्न ब्रांडों को मिलाने से विभिन्न आकारों और दरारों के पैटर्न में परिणाम मिलते हैं। डिजिटल फ़ोटो में क्रैक्यूलर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपलब्ध हैं। कला प्रमाणीकरण विधियों में उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है जो कला जालसाजी का पता लगाने के साधन के रूप में क्रेक्वेलर का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक क्रेक्वेलर पैटर्न को पुनः उत्पन्न करना मुश्किल है और इसलिए कला को प्रमाणित करने में एक उपयोगी उपकरण हैं। आधुनिक पहचान तकनीकें उच्च सटीकता के साथ कलाकृति की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए दरार जंक्शनों पर सुविधा निष्कर्षण और छवि मिलान पर निर्भर करती हैं। क्रेजिंग पाटिना मडक्रैक संदर्भ स्रोत बकलो, स्पाइक, "ए स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ क्रेक्वेलर", कंप्यूटर एंड द ह्यूमैनिटीज, वॉल्यूम भी देखें। 31, नं. 6 (1997/1998), पीपी। 503-521, स्प्रिंगर, जेएसटीओआर वेंकर, एस. जे., चाइनीज पॉटरी एंड पोर्सलिन, 1991, ब्रिटिश म्यूजियम प्रेस, 9780714114705 वार्ड, गेराल्ड डब्ल्यू. आर. (एड), ग्रोव एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैटेरियल्स एंड टेक्निक्स इन आर्ट, 2008, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 9780195313918, गूगल बुक्स एक्सटर्नल लिंक्स क्रेक्वेलर का वर्गीकरण, हैमिल्टन केर इंस्टीट्यूट में अनुसंधान, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय संरक्षण और पेंटिंग पेंटिंग तकनीकों की बहाली